УСКОРЕННЫЙ СИНТЕЗ Tl (Bi) ВТСП-ОБРАЗЦОВ КЕРАМИКИ С РЕКОРДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Authors: АЛТУХОВ В.И. , САНКИН А.В. , ВИГАЕВ В.П. , САВВИН С.В. , КАЛИТКА В.С. 
Published: December 2024

Предлагаемые авторами ускоренные технологические режимы синтеза ВТСПкерамики и теоретическая обработка полученных результатов в значительной мере решают задачу реализации ускоренной производственной технологии получения ВТСП-материалов. Приведены результаты разработки и оптимизации ускоренных режимов технологии (6-10 часов вместо 50-60) получения массивных образцов Tl (Bi) ВТСП-керамики с рекордными параметрами (температурами сверхпроводящего перехода (Tc) до 205 К, плотностью транспортного критического тока (Jc) вплоть до десятков тысяч и более А/см2 ). Показана возможность получения образцов с Tc до 150-205 К и выше. Приведены сведения по практическому применению массивных образцов ВТСП-керамики: таблетки, массивные образцы, изделия. Общая себестоимость изделий из новых ВТСП-материалов при серийном производстве будет существенно ниже, чем у ВТСП-материалов 2-го поколения. По нашим оценкам, только производство 1 км транспортного силового кабеля, изготовленного по этой технологии, в 700-800 раз дешевле аналогичного по физическим параметрам кабеля, изготовленного по «сэндвичной» технологии. Нужно учесть и дешевизну эксплуатации кабеля, работающего при температуре «сухого льда», по сравнению со стоимостью обслуживания силового кабеля, изготовленного по технологии ВТСП-материалов 2-го поколения и работающего при температуре жидкого азота.

The accelerated technological modes of synthesis of HTS-ceramics proposed by the authors and the theoretical processing of the results obtained largely solve the problem of implementing an accelerated production technology for obtaining HTS-materials. The paper presents the results of the development and optimization of accelerated modes of the technology (6-10 hours instead of 50-60 hours) of obtaining massive samples of Tl (Bi) HTS-ceramics with record parameters (superconducting junction temperatures (Tc) up to 205 K, the density of transport critical current (Jc) up to tens of thousands or more A/sm2 ). The possibility of obtaining samples from Tc up to 150-205 K and above is shown. Information on the practical application of massive samples of HTS ceramics is given: tablets, massive samples, products. The total cost of products from new HTS-materials in mass production will be significantly lower than that of HTS-materials of the 2nd generation. According to our estimates, only the production of 1 km of transport power cable manufactured using this technology is 700-800 times cheaper than a similar cable in terms of physical parameters, made using "sandwich" technology. It is necessary to take into account the cheapness of operating a cable operating at the temperature of "dry ice" in comparison with the cost of servicing a power cable made using the technology of HTS-materials of the 2nd generation and operating at a temperature of liquid nitrogen

ВТСП-керамикин синтезан сихйина технологин раж а, хиллачу жамIийн теорех пайдаэцар а ВТСП материалаш царах йахарехь гIуллакх муха до гойту авторша. ХIокху балха тIехь жамIаш далийна, уьш довза а довзийтина Tl кепара хIуманаш раж сихйаран технологешца (50-60 сахьтийн меттана 6-10 сахьтехь) TI (Bi) ВТСП-керамика лаккхарчу параметрашца температура токан иттанаш эзарнаш, цул сов А/см2 ). Йаккхар. Тс тIера 150-205 К а, цул лакхара а кепаш йахаран таро а гайтина. Керлачу ВТСП-материалех даьхначу сурсатийн йуккъерчу барамехь мах дуккха а лахара хир бу алсам уьш арахецарехь 2-гIачу чкъуран ВТСП-материалел а. Оха биначу талламашца, оцу технологешца арахецна 1 км транспортни ницкъан кабель 700-800-зIа механа йораха хуьлу «сэндвични» технологин кепехь кечйинчул а.